5q2 considérations générales 



ce métal facilite la décomposition du sel. Vingt -quatre 

 heures après, on commence à apercevoir du fer sur la lame 

 de platine. 



De la réduction de la zircone. 



La réduction de la zircone est assez facile avec une disso- 

 lution très-concentrée d'hydrochlorate de zircone qui ren- 

 ferme une petite quantité de fer; le mode d'expérimentation^ 

 est le même que celui pour obtenir le fer. On verse dans le 

 tube négatif une dissolution de cet hydrochlorate, et dans 

 le tube positif une dissolution de chlorure de sodium, puis 

 l'on soumet le tout à l'action d'une pile composée d'un ou de 

 deux éléments, et chargée depuis deux jours avec une dis- 

 solution légère de sel marin, pour que son effet soit très- 

 affaibli. La lame négative prend peu à peu une teinte grisâtre , 

 et vingt-quatre heures après , on commence à apercevoir 

 dessus des" lamelles carrées d'un gris d'acier très-brillant, 

 qui augmentent successivement d'étendue jusqu'à avoir un 

 demi-millimètre de côté. Ces lamelles n'éprouvent dans la 

 dissolution aucun changement tant qu'elles sont sous l'in- 

 fluence de la pile; mais aussitôt qu'on les en retire, elles 

 se décomposent peu à peu à l'air et dans l'eau en laissant 

 dégager de l'hydrogène. Les premières lamelles déposées 

 sont composées d'un alliage de fer et de zirconium, comme 

 on peut le voir en les traitant par un acide ; tandis que les 

 dernières ne paraissent être formées que de zirconium 

 presque pur; car, en les laissant à l'air, le produit de leur 

 décomposition est d'un blanc éclatant. Il est impossible par 

 ce procédé de retirer le zirconium de l'hydrochlorate pur 



